Absolute Messungen über den Fellier-Eft'ekt. 137 



der stationäre Temperaturzustand eingetreten war — bei Kupfer war 

 dieser schon nach wenigen Minuten erreicht — und wälirend dieser 

 Zeit wurde die Stromstärke genau reguliert und die Kiililwasser- 

 temperatur kontrolliert. Xatürlich konnte die Zeit bis zum Eintritt 

 des stationären Zustande« verkürzt werden, indem man zuerst einen 

 grösseren Sti'om anwandte, den man dann nach und nach verkleinerte 

 und schliesslich konstant hielt. 



Dann erfolgte die Ablesung der stationär gewordenen Aus- 

 schläge am Galvanometer. 



Darauf Kommutieren des Stromes und Ablesung der neuen 

 Ausschläge. 



Dann wurde, ohne den Strom zu unterl)rechen, die Wider- 

 standsmessung des Stabes vorgenommen, ebenfalls bei beiderlei 

 Stromrichtung, nach der S. 123 angegebenen Methode. Zum Anschluss 

 der Querschnitte I und III des Stabes an die Galvanometerleitung 

 dienten natürlich die Drähte der dort eingestemmten Thermoelemente. 



Darauf erfolgte Wiederholung der Messungen mit einer zweiten 

 resp. dritten Stromstärke. 



Darauf Aichung der Thermoelemente nach S. 133. 



Darauf Vergleichung der bei den obigen Messungen benutzten 

 Widerstände des Galvanometerkreises. 



Um nämlich stets passend grosso Ausschläge am Galvanometer 

 zu bekommen, waren bei den obigen Messungen je nach der Strom- 

 stärke verschieden grosse ^Viderstände dem Galvanometer vorge- 

 schaltet gewesen, und da die Aichung der Thermoelemente immer 

 nur bei einem solchen von 20-' vorgenommen wurde, so mussten alle 

 in Frage kommenden Widerstände des Galvanometerkreises mit ein- 

 ander verglichen werden, um die Ausschläge zu reduzieren. Das ge- 

 schah nun so, dass man, ohne die oben benutzte Messanordnung zu 

 ändern, nur an Stelle des Kühlwassergefässes Z in Fig. 6 ein Wasser- 

 i)ad setzte von gleicher Art wie bei der Aiciumg der Tliermoele- 

 mente (s. S. 133) und bei einer passend grossen Temperatur desselben 

 die Ausschläge am Galvanometer bei Vorsclialtung der verschiedenen 

 benutzten Widerstände beobachtete und miteinander verglich. 



Schliesslich erfolgte Hestimtnung der Em iiiindiichkei t £ des 

 Galvanometers nach S. 13(). 



über die i'rovenienz der Metalle, die untersucht wurden, seien 

 nocli folgende Angaben gemacht: 



Das Eisen stammte von einer Zürciier Firma und war gewöhn- 

 liche Handelsware und zwar gezogenes Flusseisen. Das Kupfer 

 wurde mir als reines elektroivtisches Kniifer von einer ausländischen 



